16 FErNanD BRONCKART, — LE FLOTTAGE DES MINERAIS 

Les écumes se forment, entrainant les sulfures 
qui débordent dans une espèce de hotte. Les 
stériles tombent, partie au fond de la cuve, 
partie au fond de la hotte, maïs sont ensuite 
réunis au fond de la hotte d’où ils sont évacués. 
Enfin les écumes riches débordent une seconde 
fois et sont recueillies. 
Généralement, on emploie l'huile d’eucalyp- 
tus, qui, étant soluble, se sépare facilement du 
concentré sans avoir besoin de recourir au gril- 
lage. 
On accole ces appareils en quantités variables 

Fig. 4. — Schéma de l'appareil Hyde. 
avec la production à assurer. Pour traiter 
400 tonnes par jour, il suffit d’un emplacement 
de 9 m. de longueur sur 3 m. de largeur. La 
hauteur exigée ne dépasse pas 4 m. 
Ce procédé, appliqué en Australie à des 
schlamms et à des sables, y a donné d’assez bons 
résultats. 
c) Le procédé Standart. — Aux mines de 
. cuivre d'Anaconda, des essais de flottage du 
minerai ont été faits en 1915-1916 avec des pro- 
cédés divers. [1 semble que le procédé pneuma- 
tique Callow soit seul resté en lice avec l’appareil 
à agitation mécanique « Standart ». 
La machine Standart s’est finalement montrée 
nettement plus avantageuse que la machine 
Callow, en ce qui concerne du moins le minerai 
de cuivre d’Anaconda. 
Le procédé Standart offre de plus l'avantage 
d’être moins délicat et d'exiger moins de sur- 
veillance pendant l'opération que le procédé 
Callow. 
La température la plus favorable est de 21° C. 
et le mélange le meilleur est l’acide sulfurique, 
le kérosène et la créosote de bois. En l’absence 
d'acide, on peut employer l'huile de lin, la téré- 
benthine et la créosete. Mais l’absence d’acide 
rend le fonctionnement plus délicat. 
$ 2. — Flottage par préférence, comprenant les 
procédés qui, même appliqués à des minerais 
renfermant plusieurs sulfures, assurent 
la séparation de chacun d'eux. 
Le procédé Horwood 
Le procédé Horwood parvient à séparer le sul- 
fure de zine du sulfure de plomb. Il ne s’applique 
‘ pas directement aux minerais ni aux tailings, 
mais bien à des concentrés déjà enrichis en 
sulfures par un premier flottage effectué par un 
procédé quelconque. 
© Fig. 5.— Schéma de l'appareil 
de la Minerals Separation Limited, 
Horwood soumet les concentrés, déjà enrichis 
par flottage, à un grillage à température peu 
élevée, de façon à transformer la presque totalité 
du sulfure de plomb en sulfate, tandis que le 
sulfure de zinc reste sous cet état. Un second 
flottage, exercé sur le produit du grillage, amène 
le sulfure de zinc à la surface, alors que le sul- 
fate de plomb coule à fond. 
Pour aider la tendance à flotter naturelle au 
sulfure de zinc, Horwood emploie l'huile d’eu- 
calyptus et l'acide sulfurique. 
Depuis 1914, le procédé Horwood a été quelque 
peu modifié dans le but d'entraîner la presque 
totalité de l’argent avec le plomb. 
Pour cela, on fait précéder le grillage par un 
lavage, qui a pour effet d'empêcher le flottage de 
la plupart des composés d'argent, donc de les 
entrainer avec le plomb. Deux autres avantages 
très appréciables ont encore résulté de cette 
manière d'agir : 
C'est d’abord que la quantité d'argent récol- 
tée a été plus importante. C’est ainsi que le 

te ds sm daté bte ééhn. de à. 
